Действуй как эксперт-маркетолог мирового уровня. Проанализируй, пожалуйста, нижеприведенную информацию и приведи статью-описание процесса ТЕГАЦИНК ГС (TEGAZINK GS) в таком контексте: есть добавка ТЕГАЦИНК ГЕ (TEGAZINK GE) – продукт, хорошо себя зарекомендовавший и долго находящий на рынке, а ТЕГАЦИНК ГС (TEGAZINK GS) новый продукт, требующий продвижения на рынке. Описание должно заинтересовать клиентов и выглядеть современным.

Процесс ТЕГАЦИНК ГС (TEGAZINK GS) предназначен для получения блестящих защитно-декоративных цинковых покрытий на стальных изделиях из щелочных цинкатных электролитов.

Характеристика процесса

	Покрытие можно проводить как на подвесочных приспособлениях, так и насыпью в барабанах или колоколах.

	Электролит обладает высокой кроющей и рассеивающей способностями, что способствует более равномерному распределению цинка на поверхности изделий по толщине.

	Получаемые цинковые покрытия отличаются пластичностью и мелкокристаллической структурой. Хорошее сцепление покрытия с основой сохраняется вплоть до толщины покрытия 18 – 20 мкм.

	Получаемые цинковые покрытия хорошо поддаются хроматированию, в особенности из растворов на основе композиций ТЕГАПАСС (TEGAPASS), и при этом обладают повышенной коррозионной стойкостью.

	Электролит удобен в эксплуатации, можно работать как с одной блескообразующей добавкой, так и дополнительно вводить выравнивающую добавку (усилитель блеска), которая позволяет получить покрытие более высоко декоративного вида.

	Блескообразующие добавки ТЕГАЦИНК ГС (TEGAZINK GS) не содержат вредных или опасных веществ, сильных комплексообразователей, что не осложняет процессы организации очистки стоков.

Параметры процесса

Состав электролита	При покрытии на подвесках	При покрытии насыпью
Цинк металлический, г/дм3
	7,5 – 13,5
(опт. 10,0)	8,5 – 15,0
(опт. 12,0)
Гидроксид натрия, г/дм3	80 – 130
(опт. 110 – 120)	90 – 140
(опт. 120 – 130)
Блескообразующая добавка
ТЕГАЦИНК ГС-А (TEGAZINK GS-A), см3/дм3	10 – 15
Выравнивающая добавка
ТЕГАЦИНК ГС-Б (TEGAZINK GS-B), см3/дм3	0,00 – 0,25
Очиститель
ТЕГАЦИНК АК-1 (TEGAZINK AK-1), см3/дм3	0 – 3
Режим работы
Катодная плотность тока, А/дм2	1,0 – 5,0	0,5 – 1,5
Напряжение на ванне, В	3 – 6	6 – 12
Рабочая температура электролита, ºС	18 – 35
Соотношение анодной и катодной поверхностей	2 : 1 или 1 : 1
Аноды цинковые (Ц0, ЦВ), стальные
Рекомендуется использование стальных (Ст.3, Ст.10) анодных корзин с профилированными цинковыми анодами для обеспечения большой анодной поверхности и экономии цинка

Добавки ТЕГАЦИНК ГС-Б (TEGAZINK GS-B) и ТЕГАЦИНК АК-1 (TEGAZINK AK-1) – вспомогательные, используются по необходимости с целью улучшения внешнего вида цинкового покрытия.
Выравнивающая добавка ТЕГАЦИНК ГС-Б (TEGAZINK GS-B) (усилитель блеска) способствует повышению кроющей способности электролита предназначена для увеличения блеска, особенно в областях средней и, в большей степени, низкой плотности тока.
Очиститель ТЕГАЦИНК АК-1 (TEGAZINK AK-1) используется для улучшения внешнего вида и блеска покрытия, а также для удаления матовости при низких и средних плотностях тока. Норма расхода добавки зависит от специфики конкретного производства – от загрязнения электролита примесями, чистоты химикатов, жёсткости воды и т. д.

Сравнительная характеристика добавок

ТЕГАЦИНК ГЕ (TEGAZINK GE)	ТЕГАЦИНК ГС-А
(TEGAZINK GS-A)
Позволяет получать блестящие защитно-декоративные цинковые покрытия на стальных изделиях с одной добавкой	Позволяет получать блестящие защитно-декоративные цинковые покрытия на стальных изделиях с одной добавкой. Для получения цинковых покрытий более высокого декоративного вида можно использовать дополнительную добавку – усилитель блеска
Для производства блескообразующей добавки используется сырьевые компоненты более высокого качества. Стоимость добавки выше	Для производства блескообразующей добавки используется сырьевые компоненты среднего ценового сегмента. Стоимость добавки ниже
Обеспечивает повышенную пластичность цинкового покрытия, сохраняющуюся при толщинах свыше 20 мкм	Обеспечивает хорошую пластичность цинкового покрытия, вплоть до толщины покрытия 20 мкм
Обладает низким удельным расходом	Более высокий удельный расход (выше на 10 – 15 %)